über Galvauismiis und Metallreduction. 265 



Man könnte nämlich annehmen, es bilde die Salpetersäure durch die Auflö- 

 sung des Bleies verschiedene Schichten, welche dann mit dem Blei znsam- 

 men eine ähnliche Kette hervorbringen, als wenn vom Anfange an durch 

 eine Bleiauflösung und die darüber geschichtete (verdünnte) Salpetersäure 

 ein Bleistab gesteckt worden wäre. Aber die Unrichtigkeit einer solchen 

 Annahme ist bei weiterer Ueberlegung leicht einzusehen. Denn i ) ist die 

 Zeit von wenigen Minuten doch gar zu kurz, um eine solche Schichtung 

 mit dem aufgelösten Blei zu bilden. Sodann zeigt sich 2) kein Unterschied, 

 es mag nun die Salpetersäure ruhig bleiben oder fortdauernd mit dem Blei- 

 stab bewegt werden; und endlich 3) sind die Facetten angegebener mafsen 

 durchaus und ganz gleichmäfsig auf der ganzen Oberfläche des Bleies, und 

 nicht blofs an einzelnen Stellen sichtbar. Bei weiterem Niachdenken kann 

 inzwischen über die wahre Natur dieser Erscheinung kein Zweifel bleiben. 

 Eine wesentliche Eigenschaft der Metalle ist nämlich ihre innere krystal- 

 linische Structur. Durch die verschiedenen Behandlungsweisen , die sie 

 zu unserem Gebrauch erfahren müssen, durch das schnelle Abkühlen, Häm- 

 mern, Plätten, und durch andere störende Momente, erscheinen sie zwar 

 auf ihrer Oberfläclie ohne alle Krystallisation ; sie ist aber in ihrem In- 

 nern nichts weniger als zerstört, wie dieses auch ihr Bruch zeigt. 

 "Wird nun ein solches Metall der Einwirkung eines Auflösungsmittels ausge- 

 setzt: so kann bei günstigen Umständen, d. h. bei eigenthümlicher Beschaf- 

 fenheit des Metalls und des Aufiösungsmittels , die erste Wirkung des letz- 

 tern die seyn, dafs die äufsere Oberfläche, gleichsam die unkry- 

 stallinische Hülle, aufgelöst wird, avo alsdann das Metall in 

 seiner eigenthümlichen Kry stallisation erscheint. Bei der gelin- 

 den "Wirkung der Salpetersäure auf das Blei ist dies wirklich der Fall, und 

 die krystallinischen Facetten sind nicht durch die Salpetersäure erst erzeugt, 

 sondern blofs sichtbar geworden *). 



7. Eine ähnliche Erscheinung wie beim Blei suchte ich lange vergebens 

 auch mit andern Metallen hervor zu bringen. Endlich aber war ich 

 so glücklich, sie noch glänzender bei dem Zinn zu erhalten, als ich 



•) Eine artige Evsclieiiiung, welche zugleich für die Richtigkeit dieser Ansicht spricht, erhalt 

 man. wenn mau die Salpetcrs.iiire mit etwas wenigem safpetersauren Silber oder Kupfer 

 vermischt, und einen Bleistab liineinsenkt. M.in sieht iiaxnlich anfangs nichts als das 

 matte Anliufen des Bleies, und wie es mit dem aufgelösten Silber oder Kupfer belWt 

 wird. Nach einiger Zeit aber löst sich das Metallhuutchen ab, und nun erscheint das 

 Blei mit seiner schönen KrystaUisation. 



Physik. Klasse. iQM — >8'5. Mm 



